## JURNAL TEKNIK LINGKUNGAN

## PENGGUNAAN JERAMI PADI UNTUK MENYISIHKAN LIMBAH WARNA INDUSTRI TEKSTIL COLOR INDEX REACTIVE ORANGE 84

## THE USE OF RICE STRAW TO ELIMINATE WASTE COLOR TEXTILE INDUSTRY COLOR INDEX REACTIVE ORANGE 84
Hendra Kurniawan 1 , Suprihanto Notodarmojo 2
Environmental Engineering Study Program Faculty of Civil and Environmental Engineering Institute Technology Bandung
1 rifat_exc@yahoo.co.id, 2 suprihanto@tl.itb.ac.id
Abstract: textile waste  is often  a  problem in life,  especially the  day the color of waste  disposed to the river without  going  through  the  processes  first.  Color  is  generally  textile  coloring  organic  compound  with  a chemical bond is complex and difficult to be degradation. Agricultural waste straw is big enough and has not been much used in everyday life. Most of the straw is burned into ashes and cause air pollution. The objective of this research is to know the ability or capacity of the straw adsorption pigment reactive textile Index Color Orange 84. In this research straw treated first with how to clean and wash the cut and then activated with the heating on hot plate using 2% NaOH solution, 10% and 20%. 100 mg of sample straw soaked in the solution Color Index reactive Orange 84 in 100ml volume concentration 2.5 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm and 30  ppm.  Maximum  removal  efficiency  84.82%  at  20  ppm  of  dye  concentration.  This  adsorption  following Langmuir Isotherm = , , ( , )
Keywords: rice straw, adsorbent, reactive orange color index 84
Abstrak:  Limbah  tekstil  seringkali  menjadi  masalah  dalam  kehidupan  sehari  hari    terutama  menyangkut limbah warna yang sering dibuang ke sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Warna tekstil umumnya  merupakan  pewarna  organik  yang  memiliki  ikatan  senyawa  kimia  yang  rumit  dan  sulit  untuk terdegradasi. Jerami merupakan limbah pertanian yang cukup besar dan belum banyak dimanfaatkan dalam kehidupan  sehari-hari.  Sebagian  besar  jerami  hanya  dibakar  menjadi  abu  dan  menimbulkan  pencemaran udara.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kemampuan  atau  kapasitas  adsorbsi  jerami terhadap  zat  warna  tekstil  Color  Index  Reactive  Orange  84.  Dalam  penelitian  ini  jerami  diolah  terlebih dahulu dengan cara mencuci sampai bersih dan kemudian dipotong dan diaktivasi dengan pemanasan pada hot  plate  menggunakan larutan  NaOH  2%,  10%  dan  20%.  Sampel jerami  seberat 100 mg  direndam  dalam larutan  warna  Color  Index  Reactive  Orange  84  volume  100ml  dalam  konsentrasi  2,5ppm,  5ppm,  10ppm, 15ppm,  20ppm  dan  30ppm.  Efisiensi  penyisihan  maksimum  sebesar  84.82%  pada  konsentrasi  20ppm  dan proses penyisihan ini mengikuti Isoterm Langmuir sebagai isotherm yang dapat menukur kapasitas adsorpsi dengan  persamaan = , , ( , )
Kata kunci: jerami padi, adsorben, color index reactive orange 84

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  industri  tekstil  di  Indonesia  semakin  pesat,  terutama  di  daerah Bandung.  Meningkatnya  jumlah  industri  tekstil  selain  dapat  meningkatkan  perekonomian akan tetapi juga memiliki dampak negatif dan membahayakan lingkungan. Efek negatif dari industri  tekstil  salah  satu  adalah  air  limbahnya  yang  mengandung  zat  organik  yang  tinggi dari  hasil  pencelupan  dan  apabila  dibuang  langsung  ke  lingkungan  tanpa  pengolahan terlebih  dahulu  dapat  memperburuk  kualitas  badan  air,  karena  zat  warna  ini  akan  sulit didegradasi secara alami di badan air.
Pada umumnya pengolahan limbah tekstil ini dilakukan dengan cara koagulasi dan filtrasi. Akan tetapi dalam penelitian ini, akan diteliti kemungkinan penyerapan zat organik dalam air limbah tekstil menggunakan jerami padi sebagai adsorben.
Jerami  padi  merupakan  limbah  pertanian  yang  cukup  besar  jumlahnya  dan  belum banyak  dimanfaatkan  karena  dianggap  tidak  memiliki  nilai  ekonomis.  Disamping  itu  saat ini perkembangan industri tekstil di Indonesia khususnya kota Bandung semakin meningkat dan kebanyakan industri tersebut adalah industri kecil menengah yang tidak memiliki IPAL yang memadai untuk mengelola limbah hasil proses industri tekstil tersendiri, maka dari itu diperlukan sebuah pengelolaan limbah tekstil  yang lebih sederhana dengan memanfaatkan limbah jerami padi agar limbah yang akan dibuang ke lingkungan memenuhi standard dan baku mutu.
Sedangkan Adsorpsi memiliki pengertian sebagai peristiwa penyerapan / pengayaan (enrichment) suatu  komponen di  daerah antar  fasa.  Dengan  adanya penelitian sebelumnya mengenai penyerapan zat warna tekstil menggunakan jerami padi maka diharapkan jerami padi yang dibuat menjadi adsorben juga efektif untuk menurunkan kadar zat organik dalam limbah tekstil.
Fenomena  adsorpsi  sendiri  merupakan  pengaruh  dari  gaya  kohesi  seperti  ikatan valensi dan gaya tarik Van der Waals. Molekul-molekul tersebut saling mengikat kesemua arah sehingga dicapai sutau titik keseimbangan (equilibrium). Akan tetapi molekul lapisan terluar  suatu  zat  padat  mempunyai  gaya  tarik  yang  tidak  diimbangi  oleh  molekul  lainnya seperti  zat  cair  dan  gas  sehingga  permukaan  zat  padat  dapat  menangkap  molekul  fluida yang berdekatan. Fenomena ini dikenal dengan istilah adsorpsi pada permukaan adsorben.
Terdapat dua metoda adsorpsi, yaitu adsorpsi secara fisik dan adsorpsi secara kimia. Kedua  metoda  ini  terjadi  ketika  molekul  dalam  fase  cair  melekat  pada  permukaan  padat sebagai  gaya  tarik  menarik  pada  permukaan  zat  padat  (adsorben)  untuk  mengatasi  energy kinetic molekul pencemar pada fase cair (adsorbat).
Adsorpsi secara fisik terjadi jika molekul adsorbat terikat secara fisik pada molekul adsorben  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  energy  atau  gaya  Van  der  Waals.  Adsorpsi  ini akan membentuk lapisan-lapisan. Jumlah lapisan  sebanding dengan konsentrasi pencemar. Hal  ini  berarti  dengan  semakin  tinggi  konsentrasi  pencemar  dalam  larutan  menyebabkan meningkatnya  lapisan  molekul.  Proses  adsorpsi  fisik  ini  bersifat  reversible  dan reversibilitasnya tergantung pada kekuatan tarik menarik anatara molekul adsorbat dengan molekul adsorben.
Adsorpsi  secara  kimia  terjadi  jika  senyawa  kimia  dihasilkan  dari  reaksi  antar molekul adsorbat dan molekul adsorben. Proses ini membentuk lapisan molekul yang tebal dan  bersifat irreversible.  Untuk  membentuk  senyawa  kimia  diperlukan  energy  dan  energy juga  diperlukan  untuk  membalikan  proses  ini,  sehingga  proses  adsorpsi  kimia  ini  bersifat irreversible.
Terdapat  beberapa  parameter  khusus  yang  mempengaruhi  proses  adsorpsi  dari senyawa  organik,  tergantung  dari  beberapa  karakteristik  senyawa  organic  tersebut, diantaranya
 Konsentrasi
 Berat molekul
 Struktur molekul
 Tingkat kepolaran molekul
 Temperatur
 pH
Kecepatan  adsorpsi  merupakan  hal  yang  terpenting  dalam  penentuan  kapasitas adsorpsi  suatu  senyawa.  Kecepatan  untuk  mencapai  titik  keseimbangan  (equilibrium) tergantung pada  beberapa faktor diatas, akan tetapi  faktor  yang paling berpengaruh dalam penentuan  kecepatan  adsorpsi  adalah  lamanya  waktu  kontak  antara  adsorben  dengan sorbatnya.
Pada penelitian ini digunakan senyawa organic berupa pewarna tekstil Color Index Reactive Orange  84.  Pewarna  ini  merupakan pewarna  yang berasal dari  kelas  azo.  Warna ini  digunakan  dengan  pertimbangan  bahwa  zat  warna  tersebut  umum  dipergunakan  pada industry  tekstil  di  Indonesia  khususnya  untuk  pemakaina  jenis  kain  katun  dan  polyester. Karakterisasi  zat  warna  dilakukan  untuk  mendapatkan  sifat-sifat  fisik  dan  kimia  dari  zat warna tekstil yang akan dipergunakan didalam penelitian ini, termasuk penentuan panjang gelombang  efektif  penyerapan  zat  warna  dengan  menggunakan  alat  Spectrofotometer  dan membuat kurva kalibrasi pada panjang gelombang dominan.
Gambar 1. Struktur molekul Color Index Reative Orange 84

## 2. METODOLOGI
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  laboratorium  yang  dilaksanakan  di Laboratorium  Penelitian  Air,  Program  Studi  Teknik  Lingkungan,  Institut  Teknologi Bandung.

## Pembuatan Adsorben
Absorben  dibuat  dari  jerami  padi  yang  diambil  setelah  masa  panen  di  daerah Banjaran,  Kabupaten  Bandung.  Jerami  ini  kemudian  di  cuci  bersih  untuk  menghilangkan debu dan kotoran dan kemudian dipotong-potong dengan ukuran lebih kurang 1 cm.

## Aktivasi Adsorben
Jerami yang telah berukuran 1cm kemudian diaktivasi menggunakan larutan NaOH dengan  konsentrasi  berbeda  yaitu  2%,  10%  dan  20%.  Aktivasi  adsorben  ini  dilakukan dengan  cara  merendam  jerami  kedalam  larutan  NaOH  pada  masing-masing  konsentrasi kemudian dipanaskan diatas hot plate selama 30 menit.

## Pengeringan Adsorben
Jerami yang telah di aktivasi kemudian dicuci bersih sampai NaOH yang menempel pada  potongan  jerami  hilang.  Pencucian  dilakukan  dengan  menggunakan  air  keran  dan kemudian  dilanjutkan  dengan  aquadest.  Jerami  yang  telah  dicuci  dan  bebas  dari  NaOH kemudian  dikeringkan  di  udara  terbuka  selama  lebih  kurang  seharian.  Dan  untuk memastikan kadar airnya hilang, jerami perlu di oven pada suhu 105 o C selama 2 jam.

## Pembuatan Spektrum Adsorpsi Zat Warna
Pembuatan  larutan  warna  Color  Index  Reactive  Orange  84  dengan  konsentrasi 5ppm dalam 100ml. Kemudian diukur adsorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang bervariasi dari 390nm, 400nm, 410nm, 420nm, 430nm,  440nm,  450nm,  460nm,  470nm,  480nm,  490nm,  496nm,  500nm,  510nm,  520nm, 530nm, 540nm dan 550nm.
Pembuatan Zat Warna dan Pengukuran Adsorbansi
Pembuatan zat warna Color Index Reactive Orange 84 dengan konsentrasi 2.5ppm, 5ppm,  10ppm,  15ppm,  20ppm  dan  30ppm  dalam  100ml.  Zat  warna  dengan  konsentrasi berbeda  ini  kemudian  direndam  dengan  adsorbent  jerami  dengan  berat  100mg  untuk masing-masing sampel kemudia adsorbansi diukur secara berkala dalam selang waktu 1, 2 dan 24 jam.
Pembuatan Kurva Isoterm
Data  absorbansi  yang  telah  mencapai  titik  kesetimbangan  (equilibrium)  kemudian dibuat menjadi kurva Isoterm Langmuir dengan persamaan sebagai berikut:
= (1 + ) Dengan S : jumlah massa zat teradsorpsi per satuan berat (massa) sorbent (mg/g sorbent) K ads : konstandi energy ikatan (mg/l) q m
: tetapan kapasistas adsorpsi maksimum (mg/g sorbent)
C e : konstanta larutan setelah ekuilibirum (mg/l)
Dan persamaan Isotherm Freundlich sebagai berikut:
= Dengan S : jumlah massa zat teradsorpsi per satuan berat (massa) sorbent (mg/g sorbent)
K f : konstanta, jika n=1 maka disebut koefisien distribusi
C e
: konsentrasi kesetimbangan sorbat dalam larutan (mg/L) n : konstanta dengan nilai kecil dari 1

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kurva Penyerapan Warna Optimum
Larutan  Color  Index  Reactive  Orange  84  dibuat  dengan  konsentrasi  5ppm  dalam 100ml  dan  diukur  adsorbansinya  dengan  menggunakan  spektrofotometer  dengan  panjang gelombang bervariasi. Dengan hasil sebagai berikut:

## Tabel 1. Tabel absorbansi terhadap panjang gelombang
Panjang Gelombang Absorbansi 390 0,057 400 0,056 410 0,059 420 0,057 430 0,059 440 0,06 450 0,062 460 0,069 470 0,078 480 0,089 490 0,094 496 0,094
Panjang Gelombang Absorbansi 500 0,095 510 0,095 520 0,091 530 0,072 540 0,049 550 0,029
Gambar 2. Kurva Panjang Gelombang Optimal Color Index Reactive Orange 84
Dari  hasil  pengukuran  panjang  gelombang  dengan  menggunakan  spektrofotometer didapatkan  panjang  gelombang  optimal  color  index  reactive  orange  84  adalah  500nm dengan panjang adsorbansi 0.095A.

## Kurva Kalibrasi
Kurva  kalibrasi  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menentukan  persamaa  yang representatif  antara  absorbansi  dengan  konsentrasi  zat  warna.  Kurva  kalibrasi  zat  warna Color  Index  Reactive  Orange  84  memiliki  persamaan = 0.016 − 0.005 dengan R 2 =0,998
Berikut  data  pengukuran  absorbansi  zat  warna  pada  panjang  gelombang  500nm diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 2. Tabel absorbansi terhadap konsentrasi zat warna
Konsentrasi (ppm) Adsorbansi (A) 0 0 2 0,036 5 0,089 10 0,165 15 0,222 20 0,321 25 0,417 30 0,477 35 0,568
0 0.05 0.1 0.15 0 200 400 600 Absor ban si (A) Panjang gelombang (nm)
Kurva Panjang Gelombang
Konsentrasi (ppm) Adsorbansi (A) 40 0,664 45 0,765 50 0,835
Gambar 3. Kurva Kalibrasi Color Index Reactive Orang 84

## Aktivasi Adsorben
Aktivasi  adsorben  dilakukan  dengan  merendam  potongan  jerami  dengan  NaOH pada konsentrasi berbeda yaitu 2%, 10% dan 20%. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan silikat  dalam  jerami.  Dengan  hilangkan  silikat  dalam  jerami  ini  maka  diharapkan  rongga jerami  akan  semakin  membesar  sehingga  memungkinkan  proses  adsorpsi  berjalan  lebih baik. Pada pengaktivasian jerami ini dilakukan dengan memanaskan sampel pada hot plae selama  kurang  lebih  30  menit.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membukan  rongga  selulosa sehinggan  NaOH  dapat  masuk  dengan  mudah  ke  dalam  struktur  selulosa  dan  bereaksi dengan silikat yang ada pada jerami sehingga membentuk nartium silikat. Berikut hasil aktivasi terhadap 3 konsentrasi NaOH yang berbeda-beda:
Tabel 3. Tabel absorbansi terhadap konsentrasi NaOH aktivasi
Konsentrasi Absorbansi Absorbansi setelah NaOH Awal 1 jam 24jam 1 2 3 1 2 3 2% 0,091 0,092 0,094 0,087 0,082 0,087 10% 0.088 0,093 0,089 0,093 0,099 0,089 0,087 20% 0,096 0,086 0,097 0,087 0,086 0,09
y = 0.0167x - 0.0056 R² = 0.9981 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 20 40 60 Absor bansi (A) Konsentrasi zat warna (ppm) Kurva Kalibrasi CIRO 84
Tabel 4. Penurunan konsentrasi zat warna color index reactive orange 84 terhadap konsentrasi NaOH aktivasi
Konsentrasi Konsentrasi Konsentrasi setelah (mg) NaOH Awal 1 jam 24jam 1 2 3 1 2 3 2% 6 6,0625 6,1875 5,75 5,4375 5,75 10% 5,8125 6,125 5,875 6,125 6,5 5,875 5,75 20% 6,3125 5,6875 6,375 5,75 5,6875 5,9375
Tabel 5. Rata-rata penurunan konsentrasi warna color index reactive orange 84 terhadap
konsentrasi    NaOH aktivasi Konsentrasi Konsentrasi Rata-Rata (mg) NaOH 1 jam 24 jam 2% 0,001557333  0,001445333 10% 0,001546667  0,001546667 20% 0,001568 0,001482667

## Pengukuran Absorbansi
Pengukuran dilakukan secara berkala dalam rentang waktu 1 hari. Hal ini dilakukan untuk  melihat  penurunan  konsentrasi  zat  warna  terhadap  waktu.  Pengukuran  dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 500nm.
Berikut hasil pengukuran absorbansi zat warna terhadap waktu:

## Tabel 6. Absorbansi zat warna color index reactive orang pada beberapa interval waktu
Konsentrasi Absorbansi (hari ke-) (ppm) 0 1 2 3 4 5 7 2.5 0.067 0.053 0.038 0.043 0.1 0.003 0.026 5 0.117 0.11 0.072 0.076 0.045 0.004 0.027 10 0.203 0.177 0.142 0.132 0.098 0.027 0.029 15 0.285 0.234 0.206 0.175 0.131 0.061 0.042 20 0.377 0.324 0.298 0.265 0.218 0.109 0.053 30 0.543 0.522 0.445 0.41 0.065 0.225 0.137
Tabel 7. Konsentrasi zat warna color index reactive orang pada beberapa interval waktu
Konsentrasi Konsentrasi (hari ke-) (ppm) 0 1 2 3 4 5 7 2,5 4.500 3.625 2.688 3.000 6.563 0.500 1.938 5 7.625 7.188 4.813 5.063 3.125 0.563 2.000 10 13.000 11.375 9.188 8.563 6.438 2.000 2.125 15 18.125 14.938 13.188 11.250 8.500 4.125 2.938 20 23.875 20.563 18.938 16.875 13.938 7.125 3.625 30 34.250 32.938 28.125 25.938 4.375 14.375 8.875
Untuk  mencapai  titik  kesetimbangan  atau  kestabilan,  absorben  yang  terbuat  dari jerami  padi  yang  diaktivasi  ini  memerlukan  waktu  detensi  selama  7  hari  dengan  efisiensi penyisihan optimum 84.82% pada konsentrasi 20ppm .

## Parameter pH
Dilakukan  pengukuran  terhadap  parameter  pH  untuk  memastikan  bahwa  didalam proses adsorpsi ini terjadi proses pertukaran ion antara zat warna dengan adsorben jerami.
Tabel 8. Perubahan pH selama proses adsorpsi
Konsentrasi pH (hari ke-) (ppm) 0 1 2 3 4 5 7 2,5 7.47 8.81 8.32 7.92 6.91 6.35 5.59 5 7.47 8.83 8.47 7.93 7.47 6.57 5.51 10 7.47 8.89 8.56 8.05 7.26 6.76 5.45 15 7.46 8.93 8.52 7.89 7.28 6.63 5.35 20 7.45 8.93 8.47 8.03 7.32 6.7 5.52 30 7.45 8.99 8.33 7.82 7.3 6.28 5.43

## Isoterm Adsorpsi
Dari  data  penurunan  konsentrasi  zat  warna  terhadap  waktu  sampai  mencapai  titik ekuilibrium, maka dapat ditentukan isotherm Langmuir. Isoterm Langmuir ini menyatakan persamaan  adsorpsi  untuk  adsorben  jerami  padi  terhadap  zat  warna  color  index  reactive orang 84.
Dari perhitungan didapatkan persamaan Isoterm Langmuir
= −16,13 − 123,73

## (1 − 123,75 )
Dengan Kads sebesar 1.6 mg/l dan qm sebesar 1.46 mg/g sorbent Dan persamaan Isoterm Freundlich
= 2,89 ,
Dengan Kf sebesar 2,89 dan konstanta n=1,45
Tabel 8. Table perhitungan isoterm adsorpsi
Konsentrasi 2,5ppm 5ppm 10ppm 15ppm 20ppm 30ppm Kalibrasi (ppm) 4.500 7.625 13.000 18.125 23.875 34.250 Konsentrasi seimbang (Ce) 1.938 2.000 2.125 2.938 3.625 8.875 Log Ce 0.287 0.301 0.327 0.468 0.559 0.948 mg/100g adsorben (S) 2.562 5.625 10.875 15.188 20.250 25.375 Log S 0.409 0.750 1.036 1.181 1.306 1.404 1/Ce 3.481 3.322 3.055 2.137 1.788 1.055 1/S 2.447 1.333 0.965 0.846 0.765 0.712
Gambar 4. Isoterm Langmuir
Gambar 5. Isoterm Freundlich y = 0.501x - 0.062 R² = 0.539 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 1 2 3 4 1/S 1/Ce Isoterm Langmuir Linear (Isoterm Langmuir) y = 1.1457x + 0.4625 R² = 0.5943 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 0 0.5 1 Log S (m g/1 00 g) Log Ce (mg/L) Isoterm Freundlich Linear (Isoterm Freundlich)

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  jerami  padi  cukup  efektif  dalam menyisihkan  warna  color  index  reactive  orange  84  dengan  efisiensi  maksimum  84,82%. Penyisihan zat warna color index reactive orang 84 ini mengikuti Isoterm Langmuir sebagai Isoterm  yang  menggambarkan  kapasitas  adsoprsi  zat  warna  dengan  persamaan
= , , (
, ) . Dan dalam proses ini terjadi perubahan pH yang mengindikasikan terjadi pertukaran  antara  gugus  reaktif  Cl  pada  zat  warna  dengan  gugus  selulosa  sehingga dihasilkan asam HCl yang dapat menurunkan pH larutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Eckenfelder,  W  Wesley  Jr.  1981.  Application  of  Adsorption  to  Wastewater  Treatment. Enviro Press Inc. Nashville.
Gluysson, E.A, D.E. Swan, E.J.Way. 1985. Innovation in the Water and Wastewater Field. An Ann Arbor Science Book. Boston.
Hussein, M, Amer, A,  El-maghraby, Azza, Taha, A  Nahla.2007.Utilization of Barley as a Source  of  a  Activated  Carbon  for  Removal  of  Mathylen  Blue  from  Aqueous Solution.Journal of Applied Science Reseach.vol 3(11).page 1352-1358.
Kisswanto,  Hanggara,  Sudrajat,  Li  Sheila,  Sathiyavisal,  Pen,  Ngah,  C  Angela.  2009.
Adsorption of Dye by Mesoporous Carbon (CMK-1). Journal of Applied Science in Environment Sanitation.vol(5).30-41
Miles, Frank Douglas.1955. Cellulose Nitrate. Oliver and Boyd. London
Montane,  Daniel,  Farriol,  Xavier,  Salvado,  Joan.1998.Fraction  of  Wheat  Straw  by  Steam explosion  Pretreatment  and  Alkali  Delignification  Cellulose  Pulp  and  Byproducts from  Hemicellulose  and  Lignin.  Journal  of  Wood  and  Technology.  Vol18(2).171- 191.
Ncibi,  M.C,  Mahjoub,  B,  Seffen,  M.2007.Adsorptive  Removal  of  Textile  Reactive  Dye Usiang  Posidonia  Oceania  (L.)  Fibrous  Biomass.Int  Journal  Environment  Science Technology.vol 4(4).433-440.
Notodarmojo, Suprihanto.2005. Pencemaran Tanah dan Air Tanah. Penerbit ITB. Bandung.
O.S,  Amuda,  A.O  Ibrahim.2005.Industrial  Wastewater  Treatment  Using  Natural  Material as Adsorbent.African Journal of Biotechnology.vol. 5(16).1483-1487.
Walker, G.M, Wjeaterley L.R.2001.Adsorption of dye from Aqueous Solution; The Effect of  Adsorbent  Pore  Size  Distribution  and  Dye  Aggregation.Chemical  Engineering Journal.83(3).201-206.